209 
dahin zu bringen ist. Bey wenig zerstreuenden Mitteln, oder 
Prismen mit kleinen Winkeln bedarf es dieser Sorgfalt nicht, um 
die nöthige Genauigkeit zu erreichen. 
Wird der Exponent des Brechungsverhältnisses für den 
Strahl E, En genannt, so ist 
sin.z (44 V--DE) 
Dh=Z—esrEr nn 
sın.z w 
und für F 
sin.2(u+v-+DE-+EF) 
Fn = oe aan name ma are re 
sın.z W 
was so gut als ganz genau ist. 
Tab. III enthält die aus Tab. II berechneten Exponenten der 
Brechungsverhältnisse für die verschiedenen farbigen Strahlen jedes 
brechenden Mittels. 
Tab. IV enthält die aus Tab. III folgenden Verhältnisse der 
Zerstreuung der verschiedenen farbigen Strahlen in mehrern Paaren 
brechender Mitte. Bey jedem Paare ist die Zerstreuung des we- 
niger zerstreuenden Mittels ı genannt. Man sicht aus dieser Ta- 
belle, wie grofs bey einigen Paaren brechender Mittel der Unter- 
schied der relativen Zerstreuung der verschiedenen farbigen Strah- 
len ist; so verhält sich, z. B. bey Flintglas Nro. 13 und Wasser, 
die Zerstreuung der Strahlen vom Raume BC, wie 1:2,56 und die 
vom Raume GH, wie 1:3,73. Bey einigen, wie bey Flintglas und 
Terpenthinöl, sind aber auch diese Unterschiede verhältnifsmäfsig sehr 
gering. Man hat daher gegründete Hoffnung, durch Veränderung - 
der Bestandtheile der Glasarten solche erhalten zu können, bey 
welchen diese Unterschiede geringer sind, als bey Glasarten, die 
bisher zu Objektiven gebraucht wurden. Crownglas Lit. M ist einer 
der Versuche, die ich in dieser Absicht im Kleinen gemacht habe. 
27 Wird 
